842 
das betrachtete System einem Gleichgewichts- 
zustand zu, der Bildung der Verbindung, die 
zur Kondensation des Dampfes des reinen, flüs- 
sigen Metalles führt. Ist das flüssige Metall in 
relativ geringer Menge vorhanden, würde es 
schließlich zur Aufzehrung der gesamten flüs- 
sigen Phase durch das vorhandene feste Metall 
unter Bildung der betreffenden Verbindung im 
festen Zustand kommen. Notwendig ist hierzu 
natürlich, daß die Reaktionsgeschwindigkeit und 
die dieselbe beeinflussende Diffusionsgeschwin- 
digkeit, mit der es zur Ausbildung des Gleich- 
gewichtszustandes kommt, bei den angewendeten 
Versuchsbedingungen genügend groß ist. 
Da die Schmelzpunkte der meisten, auch nur 
Schmelzen reiner Metalle über 250° liegen, wird 
infolge der zur Realisierung eines derartigen Ver- 
suches nötigen, höheren Temperatur die Re- 
aktionsgeschwindigkeit groß genug sein, um in 
absehbarer Zeit den Gleichgewichtszustand zu 
erreichen. Denn diese höheren Temperaturen 
reichen ja auch schon aus, um die Erreichung des 
Gleichgewichtszustandes herbeizuführen, wenn 
beide Metalle in festem Zustande vorliegen. 
Daß aber im Falle, daß ein Metall flüssig und 
das andere fest ist, infolge der erhöhten Diffu- 
sionsmöglichkeit, schon bei Zimmertemperatur 
die Reaktionsgeschwindigkeit vollends zur Bil- 
dung solcher Verbindungen bzw. fester Lösungen 
ausreicht, zeigt der Fall der Amalgambildung. 
Hier, wo also das eine Metall, das bei Zimmer- 
temperatur flüssiges Quecksilber ist, tritt beim 
Zusammenbringen (Verreiben) mit dem andern, 
in festem Zustande sich befindenden Metall unter 
vollständiger Aufzehrung des Quecksilbers die 
Bildung der, dem Gleichgewichtszustand bei den 
gewählten Mischungsverhältnissen entsprechenden 
Verbindung bzw. festen Lösung innerhalb kurzer 
Zeit ein. 
2. In ganz ähnlicher Weise tritt die Bildung 
‚von Verbindungen bzw. festen Lösungen ein, 
wenn sich ein festes Metall im Dampfe ‘eines 
zweiten Metalls befindet, wenn dem Gleichgewicht 
beider Metalle Bildung von Verbindungen bzw. 
festen Lösungen entspricht. Diese Erscheinung 
und die stetig verlaufende Diffusion des dampf- 
förmigen Metalls in das feste kann man sehr 
schön demonstrieren, wenn man einen dunkelrot 
glühenden Kupferdraht von 1 mm Durchmesser 
etwa eine halbe Stunde lang in Zinkdampf- 
atmosphäre beläßt. Hierbei diffundiert das gas- 
förmige Zink in den Kupferdraht hinein und wird 
unter Messingbildung kondensiert, indem der 
Dampfdruck des Zinks im Messing bei gleicher 
Temperatur ein geringerer ist, als der des reinen 
Zinks. Läßt man das betrachtete System ab- 
kühlen, so kondensiert sich schließlich das me- 
tallische Zink an der Oberfläche des Drahtes. 
Durchschneidet man nun den Draht senkrecht 
auf die Längsrichtung, so sieht man, wie 
Fig. 1 zeigt, im Querschnit dreierlei kon- 
zentrische Ringe. Der äußerste, unregelmäßigste 
Kremann: Bildung von Verbindungen von Metallen in festem Zustande. 
“ würde schließlich die 
| Die Natur- 3 
wissenschaften | 
Kreisring besteht aus Zink und ist durch Kon- 
densation des Zinkdampfes während der Ab- 
kühlung entstanden. Dieser Vorgang entspricht 
insofern keinem wohldefinierten Vorgang, als an ~ 
verschiedenen Stellen kondensationbefördernde, 
auslösend wirkende Einflüsse sich in verschie- 
denem Maße bemerkbar machen können, woraus 
die unregelmäßige, nicht durchaus zentrische Um- 
kleidung durch Zink sich erklärt. Der darauf 
folgende, hellgelbe, aus Messing bestehende 
Ring ist ziemlich streng zentrischh Er ist 
dadurch entstanden, daß in den festen Kupfer- 
draht Zinkdampf diffundierte, der unter 
Messingbildung kondensiert wurde. Die zu- 
erst zinkreichen Anteile sind zunächst in 
Berührung mit einer festen Schicht von reinem 
Kupfer, befinden sich also in einem Ungleich- 
gewichtszustande. Durch Diffusion wandern nun 
nach dem Innern des Kupferdrahtes die zink- 
reichen Anteile stetig weiter und wandeln sich 
dort mit dem reinen Kupfer unter Bildung von 


Messing, das der Verbindung Cu3Zn, bzw. Misch- 
kristallen mit Kupfer entspricht, um. Die stetige 
Nachlieferung von Zink erfolgt dadurch, daß 
außen immer von neuem Zinkdampf unter Bil- 
dung von zinkreichen Mischkristallen konden- 
siert wird. 
Die Werte, bis wohin diese Durchdringung 
geht, hängen von zwei Faktoren ab: 
a) von der Dauer des Versuchs und 
b) von der Diffusionsgeschwindigkeit, die 
ihrerseits von der angewendeten Temperatur — 
abhängt. 
Bei genügend langer Dauer des Versuchs 
gesamte Kupfermasse in 
Messing verwandelt werden. Im betrachteten 
Versuche war die Versuchsdauer eine solche, daß 
noch eine beträchtliche Menge Kupfer nicht 
durchdrungen erscheint, d. h. der innerste Kreis 
in Fig. 1 besteht noch aus reinem Kupfer. 
Beachtenswert erscheinen in obigem Photo- 
gramm zwei Momente: 
